402 Zweiter Teil. Spezielle Edelsteinkunde. 



kommt aber auch eine etwas kompliziertere Kristallisation, so daß sie die flächenreicheren 

 Formen der Fig. 72, b bis e und von Taf. XII, Fig. 4 und 5 zeigen, während, wie wir 

 gesehen haben, am Smaragd kaum eine andere als die in Fig. 72, a dargestellte einfache 

 Gestalt auftritt. Wir werden im folgenden den Aquamarin etwas eingehender betrachten 

 und daran im Vorbeigehen die anderen Varietäten des edlen Berylls anschließen, die sich 

 in allen wesentlichen Beziehungen wie jener verhalten, und deren Fundorte zum Teil die- 

 selben sind. 



Aquiimarin. Der Aquamarin ist durch seine reine himmelblaue oder auch bläulich- 

 grüne oder grünlichblaue Farbe charakterisiert. Diese wurde mit der Farbe des Meer- 

 wassers verglichen, und nach einer alten Sage sollte Aquamarin im Meerwasser wegen der voll- 

 kommen gleichen Färbung gar nicht sichtbar sein, was eben den Namen Aquamarin ver- 

 anlaßte. Die Aquamarine sind fast stets ziemlich hell, dunklere gibt es nur sehr wenige, so 

 z. B. schön und tief sapphirblaue in geringer Menge bei Royalston in Massachusetts in Nord- 

 amerika und bei Rio de Janeiro. Zuweilen unterscheidet man den himmelblauen Beryll als 

 eigentlichen Aquamarin (Taf. XII, Fig. 5 und 7) von dem grünlichblauen bis bläulichgrünen 

 (Taf. XII, Fig. 6), der dann speziell als „sibirischer Aquamarin" bezeichnet wird. Meist 

 führen aber alle hellgefärbten Berylle der erwähnten Art ohne weitere Unterscheidung den 

 Namen Aquamarin. Die Farben aller dieser edlen Berylle, so namentlich die des Aqua- 

 marins, sind besonders bei künstlicher Beleuchtung schön und glänzend. Durch ßadium- 

 strahlen werden sie nicht verändert. 



Die Ursache der Färbung ist beim Aquamarin und ebenso auch bei den anderen 

 edlen Beryllen nicht dieselbe wie beim Smaragd. Sie ist nicht auf Chrom, sondern wahr- 

 scheinlich bei allen auf einen kleinen Eisengehalt zurückzuführen, der niemals fehlt und 

 der zwischen \'-2 und 2 Proz. schwankt. Diese Farbe wird, nach Versuchen an grünem 

 und gelbem Beryll aus dem Granit der Gegend von Dublin in Irland, durch einstündiges 

 Erhitzen auf 357 Grad fast ganz zerstört, die Kristalle bleiben aber dabei durchsichtig. 

 Beim Schmelzen erhält man eine ganz farblose trübe Masse. 



Wenn der Stein nicht gar zu blaß gefärbt ist,' ist der Pleochroismus noch recht merk- 

 lich. Mit der dichroskopischen Lupe erhält man ein rein hellblaues und ein sehr hell 

 gelblichgrünes, fast farbloses Bild. Ist die Farbe etwas tiefer, dann treten Farbenunter- 

 schiede beim Hindurchsehen nach verschiedenen Richtungen schon mit bloßem Auge hervor. 



Der Aquamarin, wie überhaupt der edle Beryll, ist meist recht gleichmäßig durch 

 die ganze Masse gefärbt; verschiedene Färbung an verschiedenen Stellen desselben Kristalls 

 ist ungewöhnlich. Viel häufiger als beim Smaragd sind die Steine durchaus klar und 

 durchsichtig und vollkommen fehlerlos. Zuweilen treten aber allerdings auch hier Risse 

 und trübe wolkenartige Flecken auf, welche letztere wie beim Smaragd von zahlreichen, 

 dicht gedrängten, mikroskopischen, leeren oder flüssigkeitserfüllten Hohlräumen herrühren. 

 An solchen wolkigen (moosigen) Stellen ist es unmöglich, eine feine Politur herzustellen; 

 die Steine bleiben auf ihnen trotz aller Bemühung stets mehr oder weniger matt, obwohl 

 der Beryll sonst wie der Smaragd einen sehr starken Glanz anzunehmen vermag. Zuweilen 

 wechseln durchsichtige Partieen mit undurchsichtigen trüben ab ; man muß dann vor dem 

 Schleifen die letzteren vorsichtig entfernen, um die ersteren für sich allein zu bekommen. 



Die Gestalt, die man dem edlen Beryll und speziell dem Aquamarin beim Schleifen 

 zu geben pflegt, ist neben allen möglichen anderen, auch mugeligen Formen, die des 

 Brillants oder der Treppenschnitt in einer seiner verschiedenen Modifikationen. Einige 

 sind in Fig. 6 und 7 auf Taf. XII abgebildet. Da die Farbe, wie erwähnt, meist sehr 

 hell ist, so muß man, damit sie noch deutlich hervortritt, den Steinen eine nicht zu geringe 

 Dicke geben. Zur Hebung des Glanzes und der Farbe wird der Beryll häufig auf einer 

 Folie aufgebracht, die zu seiner Farbe paßt. Die Aquamarine erhalten eine Silberfolie 



